l542 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



alcaline de pvrogallol, qu'un dispositif spécial perniellait d'introduire, indemne de 

 tout contact a\ec l'air, dans le ballon où se faisait la réaction. 



[j'enseaihlc de ces propriétés montre que l'argent rolloïdal élccliicpie, 

 précipité de ses solutions par les électrolytes, n'est pas de l'argent pur, 

 mais qu'il est constitué soit par un mélange d'argent et d'oxyde d'argent, 

 soit par un oxyde d'argent. Il faut recourir à l'analyse pour décider laquelle 

 de ces deux opinions est fondée. 



A cet efTet, le dosage de l'argent contenu dans les précipités d'argent 

 colloïdal a été fait par calcination dans une capsule de platine, d'un poids 

 donné de substance et pesée ultérieure du résidu d'argent. La réaction a 

 lieu à basse température, au-dessous du rouge naissant. 



Voici les résultats d'une analyse : 



Argent colloïdal précipité os, i65 



Argent après calcination os, i6o5 



(Le titrage électrolytique de ce résidu d'argent a donné os, i God, ce qui 

 en atteste la pureté.) 



Si l'on suppose que le précipité d'argent colloïdal est constitué par un 

 mélange d'argent et d'oxyde d'argent (Ag-0 contenant gS, i pour looAg), 

 on peut déduire des chiffres précédents la composition du précipité. En 

 effet, X et y étant respectivement les quantités d'argent et d'oxyde d'argent 

 contenues dans le poids de substance mis en expérience, on a, en exprimant 

 les poids en milligrammes, 



.?■ -Hy =: t65, 



q3, I . . 



X -+- )' ^ I bo , 5, 



lOO 



d'où 



X^rggjS et K = 65,2. 



Si l'on suppose au contraire que les précipités d'argent colloïdal sont 

 constitués par un oxyde d'argent, hypothèse possible, les propriétés chi- 

 miques des corps étudiés étant de tous points parallèles à celles de l'oxyde 

 argcnleiix Ag'O (<)6,4 pour loo Ag) décrit par ^\ lehler, la comparaison 

 entre la teneur en argent déterminée expérimentalement et celle que donne 

 le calcul pour AgM), fournira des données utiles sur la composition de ces 

 précipités. 



Cette comparaison est faite dans le Tableau ci-après pour 7 échan- 

 tillons d'argent colloïdal, isolés de 7 solutions différentes (le volume de 

 solution mis en leuvre n'a jamais été inférieur à 1'). 



